( 4«9 ) 

 à dissoudre la partie extérieure des aimants dans l'acide sidrnriquc dilué; 

 mais ici o» rencontre tout d'abord de grandes dilficidtcs. I.es barres 

 d'acier, si bien corroyées qu'elles soient, ne sont point homogènes et ne 

 sont point également attaquées eu leurs diverses parties. On voit des fibres 

 se dessiner, des sillons se creuser et la surface éprouver toute espèce d'al- 

 téralions. On peut être sûr que ces irrégularités de l'aclion chimique révè- 

 lent des irrégularités de la cohésion, de la force coercifive et de la constitu- 

 tion de l'aimant. Généralement la dureté du mêlai augmente vers le centre 

 et la coniluctibililé magnétique décroît : c'est un point à étudier. Avant 

 tout, il fallait trouver des barreaux honiogènes, et je les dois à la complai- 

 sance d'un fabricant distingué, M. du Goujon, qui a bien voulu me pré- 

 parer des lames laminées à froid plusieurs fois de suite, après des recuits 

 successifs. Trempées ensuite et à peine recuites, elles se dissolvent très- 

 facilement et très-régulièrement dans l'acide sulfurique dilué chauffé à 

 loo degrés, et peuvent être amenées jusqu'à une épaisseur de o""'",! sans 

 se rompre, sans cesser d'être très-planes. 



» Or, si l'on aimante une de ces lames, qu'on la plonge dans l'acide et 

 qu'on la retire après chaque demi-heure d'action, pour mesurer son épais- 

 seur et la quantité de magnétisme qu'elle a gardée, on trouve que celle-ci 

 diminue, ce qui devait être. Évidemment, en dissolvant le métal, l'acide 

 dissout aussi le magnétisme (jn'il possédait. Si l'aimanlation était unifor- 

 mément répandue dans toute la masse, le rapport de la quantité de magné- 

 tisme à l'épaisseur serait constant; or il ne l'est pas, et l'on trouve qu'il 

 diminue jusqu'à zéro. Les deux couches magnétiques qui se trouvent au- 

 dessous des deux faces de la lame offrent donc des intensités variables, 

 décroissant de la surface où elle est maxima jusqu'à une certaine profon- 

 deur où elle est nulle. 



» Ayant ainsi usé de chaque côté environ o*^"',4i '' 't'sta un noyau sans 

 aimantation : les deux couches aimantées étaient donc limitées à une pro- 

 fondeur de o""",4. 



« Cela est indépendant de l'épaisseur primitive de la lame. Le noyau peut 

 maintenant être réaimanté, et il reprend exaclement la même sonune de 

 magnétisme que la lame primitive. Celte nouvelle aimantation peut, à son 

 tour, être dissoute comme la première, et ainsi de suite, jusqu'au moment 

 où le noyau est réduit à o""",/». A partir de ce moment, l'aimantation le 

 pénètre dans toute sa masse; elle y est uniforme en tous les points, et si 

 on l'use de nouveau, il garde une somme d'aimantation toujours propor- 

 lionuelle à soii épnisseur. 



55.. 



